MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
514 
est remplacée par de l’oxygène (voir plus loin). L’examen opticjiie montre 
que le minéral est uniaxe et positif comme la wurtzile. La voltzite n’a 
pas encore été rencontrée en cristaux distincts. 
WURTZITE 
Zn S 
Hexagonale héraimorphe. 
b: h = 1000 : 817,47 
[a ; C = 1 :0, 81747 (Friedel)] 
Formes et faciès. Les cristaux de wurtzite sont hémimorphes comme 
ceux de la greenockite ; dans les gisements français, ce minéral se pré- 
sente non en cristaux distincts, mais en masses fibreuses {spiautèrite) . 
Clivages. Dans les cristaux, il existe des clivages faciles suivant /d 
(1 120), et un clivage dilficile suivant p (0001). Dans les masses fibreuses 
que j’ai observées, c’est le clivage p qui me semble le plus facile. 
Dureté. 3,5 à 4, 
Densité. 3,98 à 3,919. 
Coloration et éclat. Noir brunâtre. Éclat résineux. Poussière brune. 
Propriétés optiques. Pléochroïsme. Uniaxe positif : la birétrlngence 
est peu élevée. Les fibres de wurtzite sont constituées par des lamelles 
aplaties suivant la base ; leur section est par suite de signe toujours 
négatif. Elles sont faiblement pléochroïques dans les teintes jaunes, 
avec maximum d’absorption suivant n,,. 
Composition chimique et essais jnjrognostiques. Comme la blende, 
mais plus facilement attaquée par l’acide chlorhydrique. 
Diagnostic. La forme des cristaux distincts est caractéristique du 
minéral; les propriétés optiques seules peuvent permettre de distin- 
guer la wurtzite fibreuse de la blende quand celle-ci possède la même 
structure. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
La wurtzite se rencontre dans les filons argentifères et zlncifères', 
elle y accompagne la blende. Elle constitue une partie des variétés 
